154 



E. Nacken, Ueber das Wachsen von Kristallpolyedern 



(010) und (100) Vizinalflächen nicht auf, dagegen finden sie 

 sich meist auf p und m. Die dem Schmelzfluß entnommenen 

 Kristalle sind der genauen Messung ihrer Flächenwinkel in- 

 folge der anhaftenden Mutterlaugenreste nicht zugänglich. 

 Doch konnte ich innerhalb einer Fehlergrenze von 1° die 

 Angaben von G. Wyrouboff bestätigen. Die Kristalle sind 

 gegen Temperaturschwankungen sehr empfindlich und be- 

 kommen leicht Sprünge, wenn sie mit warmen Fingern be- 

 rührt werden. 



Die Schmelze des Salols wurde auf einer Temperatur von 

 41,7° konstant erhalten. Durch den Kühler wurde ein Wasser- 

 strom von 40° geschickt. Die Temperatur der Halbkugel Ca 

 war etwa 0,3° höher. Mit dieser Temperaturdifferenz von 

 etwa 1,5° erhält man in 3 Stunden eine Kristallhälfte von 

 1,5 — 2 cm Durchmesser. Die Temperaturdifferenz bewirkt 

 demnach schon eine so starke Wärmeentziehung, daß die 

 Wärmeproduktion in der Zeiteinheit übertroffen wird. Um 

 ganz sicher zu sein, daß sich die Schmelze nicht unter Schmelz- 

 temperatur befand, wurde bei 41,75° gearbeitet. Erniedrigt 

 man nun die Temperaturdifferenz auf 0,5°, so treten an dem 

 Kristall, wie es Fig. 5 a — f in umgekehrter Reihenfolge zeigt, 

 Abrundungen auf. Die einzelnen Stadien, die durchlaufen 

 werden, beginnen mit einer Abrundung der Kanten in der 

 Richtung der c-Achse. Die Kanten zwischen den Flächen p 

 und in geringer Weise die zwischen o machen runden Flächen 

 Platz. Nach einiger Zeit wird dies Gebiet größer und es 

 gesellen sich die Richtungen zwischen der a- und c-Achse 

 hinzu (Fig. 5 e). Oberhalb und unterhalb der Flächen a ver- 

 schwinden die Kombinationskanten ao und ap, auch die 

 Ecken der Flächen a o m werden abgestumpft. Inzwischen 

 folgen die Kanten p p, am, o o, so daß schließlich von runden 

 Kanten begrenzte Flächen a, o und p isoliert übrig bleiben; 

 m und b grenzen häufig noch mit gerader Kante aneinander. 

 Ihre Durchmesser werden hierbei langsam kleiner ; a hält sich 

 länger als m, o, p, wird aber schließlich von b übertroffen, 

 die als letzte verschwindet, wodurch der Kristall ein kugeliges 

 Aussehen erhält. Während des ganzen Vorgangs vergrößert 

 sich der Kristall. Man kann das am einfachsten durch Mes- 

 sung erkennen. 



